PAR JEAN CAVALLI. 5l3 



de nous foumir des bouclies à feu d'une durée indéfmie, méme avec 

 l'emploi des poudres à canon en visage. 



Lès praticiens constatent qu'en grosse masse l'acier fondu perd 

 beaucoup de ses bonnes qualités, parce qu'on ne peut pas aussi bien 

 qu'en petite masse le courrojer sous les niarteaux, courroyage nécessaire 

 pour lui donner, en temnes pratiques, du nerf; et que les grosses 

 masses exigent l'emploi de marteaux d'un poids enorme, la percussion 

 desquels ne peut pas produire par toute la masse frappée les mémes bons 

 effets, à cause de la difficulté de pouvoir bien corriger l'inégal échauf- 

 fement de l'intérieur à Fextérieur de la masse mème, difficulté crois- 

 sante au fur et à mesure que la masse est plus grande. Dès lors la réussite 

 de la pièce depend beaucoup trop de Fattention plus ou moins soutenue 

 des ouvriers , de leur intelligence et mème du hasard et de l'impossi- 

 bilité d'obtenir Ihomogénéité nécessaire. Voilà les causes qui font tou- 

 jours craindre que parmi quelques bonnes pièces qu'on peut réussir 

 quelquefois à bien forger de fer et d'acier fondu, il n'en reste encore 

 plusieurs mauvaises qui passeront également à la reception, fante de 

 pouvoir constaler assez bien l'égalité intime de la fabrication, et distinguer 

 les bons des mauvais produits; difficulté toujours plus grande avec 

 l'accroissement des masses énormes des canons qu'on exige aujourd'hui. 



§ 60. L'amélioralion de la fonte de fer a toujours avance sans aucune 

 sorte des inconvénients précite's. Des perfectionnements nolables de la 

 fonte à canon eurent lieu en Suède dès l'année i835, oìi l'on a su 

 d'abord mélanger bien à propos leurs divers minérauxj pour en obtenir 

 de la fonte truitée, c'est-à-dire un mélange de la grise avec la bianche, 

 Fune ductile et peu tenace, et Fautre dure et plus tenace suivant la 

 densité, qu'on a justement classifiée en dix classes de fontes à canons, 

 d'après le degré du mélange de ces deux qualités. L'opinion dàns ce 

 pays, que les canons de fonte truitée s'approcliant le plus possible des 

 fontes blanches étaient les meilleurs , s'est depuis 184S modifiée après 

 Féclatement de quelques canons de la fonte la plus dure, choisis par 

 les officiers prussiens pour pièces de contróle. Ce mélange des deux 

 qualités de fonte, du moins. Fune plus dure, élaslique et tenace, 

 Fautre plus ductile, qui donnent lieu à la fonte truitée, est nécessaire 

 dans les proportions dépendantes du degré et de la manière de résis- 

 tance requise qu'on veut ou qu'on peut donner à la bouche à feu. 



Ainsi , si la charge et la qualité de la poudre sont dans des 

 Serie II. Tom. XXIV. 'r 



